DEN 
L’alliage étoit d’une couleur blanche comme le ré- 
gule , & très-fragile. Une portion de cet alliage 
pefant 374- grains , perdait dans l’eau 54 grains , 
ce qui donnoit pour la denjîté 6 , 94. Si l’on 
ôte la perte qui eft de 77 grains de l’étain , comme 
j - j ^ 2^1 — 
le corps le plus denfe , la denjîté fera 
= 7, oô. Or cette denftté eft plus grande que celle 
qui eft donnée par l’expérience : il s’enfuit donc par 
le § 4 , que l’alliage eft devenu moins denfe. 
Douzième expérience. 4057 grains de zinc , fondus 
avec 41 57 grains de plomb , ont perdu dans la fufion 
48 grains. Le mélange paroiffoit homogène au pre- 
mier coup d’œil: mais en l’examinant plus attentive- 
ment 5 on découvroit que le plomb , fuivant les 
principes de l’hydroftatique * étoit au-deffous , & 
l’on pouvoit ailement féparer les deux métaux. On 
a réitéré cette expérience ; en remuant la matière 
pendant la fufion , elle préfenta les memes phéno- 
mènes , excepté que la denjîté de la fécondé expe- 
O mt H 
rience étoit plus grande , favoir , — 9 , 8 1 , & la 
couleur du plomb étoit moins foncée. La denjîté du 
premier alliage étoit 9, 32. Je fuppofe que la 
perte vienne du corps moins denfe ; alors la denjîté 
feroit de — g 60. On voit par cette 
5 3 4 + 3 6 F. 1 . A1 ...... 
expérience , que quoique le zinc le mele dimciie- 
ment ÔZ en petite quantité avec le plomb , cependant 
l’alliage eft devenu plus denfe , fuivant le § 4. 
Treizième expérience. 3527 grains de plomb fondus 
avec égale quantité de bifmuth , ont perdu dans le 
feu 48 grains. L’alliage coupé avec un couteau , 
étoit d’un blanc brillant ; cafté il paroiffoit obfcur & 
noirâtre » il avoit le tiffu du bifmuth ; il fe caffoit 
difficilement ; il étoit du&ile jufqu’à un certain 
point. 
Une partie de cet alliage pefant 652^ grains , per- 
doit dans l’eau 60 f- grains ; la denjîté étoit donc 
^- 2 4= 10 , 74. Si l’on fouftrait la diminution du 
bifmuth qui eft le corps le moins denfe , quoique 
le feu diminue auffi le plomb , on aura pour cette 
den /ï t é^Jà + llïS- 9, 95. Par conféquent fui- 
34 + 3 2 
vant le § 4 , l’alliage eft donc plus denfe que celui 
que donnoit le calcul fans expérience. 
Quatorzième expérience .. 3867 grains de plomb , 
fondus avec 333 grains de régule d’antimoine , ont 
perdu pendant la fufion 1017 grains ; l’alliage etoit 
fragile , & la caffure offroit une furface luifante , 
grenue , de couleur obfcure de régule. Une partie 
de cet alliage pefant 5367 grains , perdoit dans l’eau 
584 grains. Donc la denjîté étoit de -^7== 9 , 17. 
Si l’on ôte la diminution arrivée pendant la fufion , 
& qu’on l’attribue à l’antimoine qui eft le corps le 
moins denfe , alors la denjîté fera — “ == 9» 
334 "r 34 
1 2. Donc l’alliage eft devenu plus denfe. 
Quinzième expérience . 115 grains de fer, fondus 
avec 231 grains de zinc , ont perdu dans la fufion 
97 grains. Cet alliage étoit fragile , attirable par 
l’aiman , & fa fraûure étoit de couleur de plomb. 
1 17! grains de cet alliage ont perdu dans la balance 
hydroftatique 17 grains , ce qui donneroit pour la 
dehfîtê — B = 6 , 926 , fuivant le calcul ordinaire : 
1 7 
cependant en fuppofant que c’eft le fer , c’eft*a-dire , 
le corps le plus denfe ? qui a perdu 165,97 grains qui 
DEN 
ont été diffipés par le feu , lors de la Fufion la dm* 
^ g 1 ^ ^ ^ 
Jîté feroit par le calcul • — 7— = 6,930. Puifque 
2 4 » 3 3 4 ^ 1 
cette denjîté eft un peu plus grande que l’expérience 
ne i’a indiqué, & que nous fournies affurés que le 
zinc s’évapore plus facilement que le fer , nous pou- 
vons donc affurer que cet alliage eft moins denfe que 
le calcul ne l’annonce. 
Seijeme expérience. 1157 grains de fer , fondus 
avec 1 3 1 grains de bifmuth , la diminution après la 
fonte s’eft trouvée de 87 grains. Cet alliage étoit 
fragile , & par fa couleur il reffembloit au bifmuth ; 
fes parties étaient attirables par l’aiman. Un morceau 
de cet alliage pefant 122 [ grains , perdoit dans l’eau 
I 2 2— 
1 57 grains. La denjîté étoit donc J = 7,90. Etl 
ôtant les 87 grains de perte du bifmuth , comme s’il 
étoit le corps le plus denfe; alors la denjîté , fuivant 
ce calcul , fera 8 , 72. Donc puif™ 
ï 5 + 14» 
que cette denjîté furpaffe celle de l’expérience , oîî 
doit conclure que l’alliage eft devenu moins denfe. 
Dix-feptieme expérience . ï 1 5-7 grains de fer , fon- 
dus avec 173 grains de régule d’antimoine, ont 
perdu dans leur mélange 63 grains. L’alliage étoit 
fragile , de couleur de cendre ; il avoit des taches 
femblablesà celles de rouille. Une partie de cet allia- 
ge pefant 204 grains , perdoit dans l’eau 297 grains: 
donc la denjîté étoit 4+^ = 6 , 92. Si l’on ôte la perte 
des 63 grains fur le corps le plus denfe, qui eft le fer,’ 
alors la denfîté fe trouvera par le calcul 
67-4-257 
7 , 05. Ce qui démontre que l’alliage eft moins dén- 
ié , qu’il ne devroit l’être fuivant le calcul ordinaire. 
On doit obferver que la meilleure pierre d’aiman 
n’attiroit pas la plus petite partie de l’alliage , ex- 
cepté une ou deux qui ont paru être du fer. 
Dix-huitieme expérience. 3627 grains de zinc , fon- 
dus avec égale quantité de bifmuth, ont perdu dans 
la fufion 1 1 grains. Ces deux métaux, fans le mêler, 
ont formé deux maffes qui étoient unies étroite- 
ment , le bifmuth qui eft le plus denfe étoit défions. 
379 grains de cet alliage perdoient dans l’eau 49 
grains dont la denjîté étoit de 7,73 . Si l’on ne 
49 . 
fait point attention au déchet , il devoit donner 
3627 4~ 36 27 = 4 , 02. Ainfi en déduifant la diminu- 
tion , & failant attention à quelques petites cavités 
011 l’eau n’a pas pu pénétrer , il ne fe trouve point de 
différence pour la denfaé. 
Dix-neuvieme expérience. 319 grains de zinc , fon- 
dus avec autant de régule d’antimoine , ont perdu 
pendant la fufion 102 grains; la maffe étoit bien liée, 
homogène , fragile & de couleurs variées; la fraüu- 
re étoit d’un blanc cendré. 210 grains de cet alliage 
perdoient dans la balance hydroftatique 327 grains : 
2104 
donc la denjîté étoit de 1= 6, 43, qui étant moin- 
/v 3 2 3 
dre que la denjîte du corps qui en a le moins , prou- 
ve que cet alliage étoit devenu moins denfe, La 
denjîté de l’antimoine étoit dans l’eau de 6 , 77 grains; 
celle du zinc eft un peu plus confidérable. 
Vingtième expérience. 198 grains de régule d’anti- 
moine , fondus dans égale quantité de bifmuth , ont 
perdu dans la fufion 19 grains. Cet alliage avoit le 
tiffu cubique du bifmuth, fa couleur étoit moins 
foncée, tk il étoit très-fragile. 3427 grains de cet 
alliage perdoient dans l’eau 427 grains ; la denjîté 
étoit donc = 8,96. Nous fuppoferons que les 
' 4 2 t , , . . j 
19 grains évaporés étoient ceux du bifmuth leul, 
qui 
